( io55 ) 

 mon absence, dans le laboratoire de l'École Normale, leur a toujours très- 

 bien réussi, et ils ont ainsi préparé plusieurs centaines de grammes d'alu- 

 minium assez pur. On verra, par ce que je vais rapporter plus loin, que les 

 fluorures alcalins, dissolvant l'alumine, doivent être considérés comme le 

 meilleur fondant de l'aluminium. C'est ainsi qu'il faut expliquer cette expé- 

 rience qui me semble fournir un procédé avantageux pour la fabrication du 

 métal. 



» La composition de la cryolite est représentée par la formule 



Al 2 FI 8 , 3 (Na FI) ou bien Al»Fl, NaFl; 



si l'on compare cette dernière formule à celle du fluate acide de soude 

 (hydrofluate de fluorure de sodium) 



II FI, NaFl, 



2 



on voit que, dans le dernier sel, il suffit de remplacer TT par A\~ 3 pour avoir 

 de la crvolite. Si donc on prend du fluate acide de soude et de l'alumine 

 calcinée, dans les proportions indiquées par ces formules, qu'on les mé- 

 lange intimement et qu'on chauffe graduellement dans un creuset de pla- 

 tine, il ne s'échappe que des quantités très-faibles d'acide fluorhydrique, et 

 à une température pçu élevée on obtient une matière très-fluide et très- 

 limpide, dont le poids est tel, qu'il correspond, à très-peu près, au poids 

 de cryolite qu'on peut calculer d'après les formules précédentes. Traitée 

 par le sodium, la nouvelle matière donne de l'aluminium, ce qui prouve 

 qu'elle est formée avec du fluorure d'aluminium, et non avec de l'alumine. 

 L'analyse fera voir si c'est bien le même fluorure que le fluorure d'alumi- 

 nium et de sodium naturel. 



» On obtient le même résultat en mélangeant de l'alumine et du fluo- 

 rure de sodium qu'on arrose avec de l'acide fluorhydrique concentré. La 

 masse s'échauffe, on la sèche, on la fond, et on peut en extraire de l'alumi- 

 nium. La même expérience réussit encore avec le fluorure de potassium ; 

 de plus, si l'on a soin détenir celui-ci en excès dans le mélange, on pourra, 

 après la fusion, traiter la matière par l'eau qui dissout le fluorure de po- 

 tassium et laisse une substance cristalline très-fusible et qui, sans doute, 

 est la cryolite à base de potasse ou bien quelque corps analogue : car de 

 ce mélange on peut extraire encore de l'aluminium. 



» Dans toutes mes expériences, il m'a été difficile d'écarter assez bien 

 la silice pour que mon aluminium ne contint pas souvent des proportions 

 assez considérables de silicium. D'ailleurs, les rendements de la cryolite, 



,3 7 .. 



